616 ANALYSE QUANTITATIVE 



dernière eau de lavage reste limpide ; puis on chauffe avec de 

 l'acide ehlorhydrique, pour dissoudre le fer et la chaux; on 

 termine en lavant, calcinant et, au besoin, étonnant et pulvé- 

 risant le sable purifié. 



Sous l'action de la chaleur, la silice se combine avec toutes 

 les bases, en formant des silicates plus ou moins fusibles sui- 

 vant la nature et la proportion des oxydes, quelquefois même 

 infusibles dans les foyers de laboratoire. 



Il y a grand intérêt, pour les essais de voie sèche et pour les 

 opérations métallurgiques, à connaître le degré de fusibilité 

 des silicates simples ou multiples, surtout de ceux où entrent 

 les bases communes ou les oxydes métalliques usuels. Aussi 

 croyons-nous devoir résumer ici les résultats des nombreux 

 essais faits sur la fusibilité des silicates par Achard, Lampa- 

 dius, Collet-Descotils et surtout par Berthier, dont on trouvera 

 la relation des différentes expériences dans le Traité des 

 essais par la voie sèche (t. I. p. 385 à 423). Berthier s'est servi, 

 pour les hautes températures, d'un four de la manufacture de 

 porcelaine de Sèvres et d'un fourneau à vent donnant une 

 chaleur un peu plus forte. — pour les températures moyennes, 

 d'un fourneau de calcinât ion surmonte d'un tuyau de tôle de 

 1 mètre de hauteur. 



Il y a lieu de distinguer les silicates à une seule base, ou 

 silicates simples, et les silicates multiples, qui contiennent à la 

 fois plusieurs bases. 



On a coutume de considérer comme silicates neutres, ceux 

 où les proportions relatives de la silice et des bases sont telles 

 qu'il y ait autant d'oxygène de part et d'autre. En désignant 

 par RO la base unique ou la somme des bases, qui contien- 

 nent la quantité d'oxygène, soit 1 atome d'oxygène par 

 exemple, on regarde comme neutres ou monosilicates ceux qui 

 répondent à la formule Si0 2 ,2RO; on appelle bisilicates, ceux 

 où la quantité d'oxygène de la silice est double de celle des 

 bases Si0 5 ,RO; trisilicates. ceux où les proportions d'oxygène 

 des deux parties sont entre elles comme 3 et 1, soit : 3Si0 2 , 

 2RO. Ces dénominations sont acceptées par les métallurgistes. 



